ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
економіки України  
10 лютого 2023 року № 896  
 
 Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
24 лютого 2023 р.  
за № 343/39399  
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
кришталевого скла  
1. Цей Технічний регламент установлює вимоги до продукції з кришталевого скла (далі - 
продукція), що вводиться в обіг та надається на ринку України.  
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради 69/493/ЄЕ С від 15 
грудня 1969 року про наближення законодавств держав -членів про кришталеве скло.  
2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на продукцію, що входить до товарної 
позиції 7013 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а 
саме посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для 
оздоблення житла або аналогічних цілей.  
3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на продукцію, призначену для 
експорту.  
4. Склад, характеристики та маркування продукції, зазначеної в пункті 2 цього 
Технічного регламенту, і будь -яка форма пропонування цієї продукції повинні відповідати 
визначенням і правилам, наведеним у цьому Технічному регламенті та додатках до нього.  
5. Найменування виду кришталевого скла, заз начені в графі 2  додатка 1  до цього 
Технічного регламенту, не можуть використовуватися до продукції, яка не відповідає 
характеристикам, визначеним у графах 4 -7 додатка 1 до цього Технічн ого регламенту.  
6. Якщо продукція, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, належить до 
одного з видів кришталевого скла, зазначеного в графі 2 додатка 1 до цього Технічного 
регламенту, на неї може бути нанесений ідентифікаційний символ, зазначе ний і описаний у 
графах 8 і 9 додатка 1 до цього Технічного регламенту.  
7. Якщо торговельна марка (знак для товарів і послуг), найменування виробника або 
будь -який інший напис містить як основу чи корінь, або прикметник від найменування виду 
кришталевого с кла, що визначений у графі 2 додатка 1 до цього Технічного регламенту, або 
будь -який інший напис, який можна сплутати з найменуванням виду кришталевого скла, то 
перед такою інформацією видимим шрифтом зазначається:  
a) найменування виду кришталевого скла, з  якого виготовлена продукція, за умови, що 
його характеристики відповідають характеристикам, зазначеним у графах 4 -7 додатка 1 до 
цього Технічного регламенту;  
б) точна інформація про основні характеристики продукції, якщо ця продукція не 
відповідає характе ристикам, зазначеним у графах 4 -7 додатка 1 до цього Технічного 
регламенту.  8. Найменування виду кришталевого скла та ідентифікаційний символ, визначені в 
додатку 1 до цього Технічного регламенту, можуть бути нанесені на одному і тому самому 
маркованні від повідної продукції.  
9. Методи визначення хімічних і фізичних властивостей кришталевого скла, визначені 
в додатку 2  до цього Технічного регламенту, використовуються для визначення 
відпові дності між найменуванням виду кришталевого скла та ідентифікаційного символу, 
нанесених на продукцію, та відповідними характеристиками, зазначеними у графах 4 -7 
додатка 1 до цього Технічного регламенту.  
10. Контроль за дотриманням вимог цього Технічного ре гламенту здійснюється 
відповідно до  Закону України  «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції».  
 
 Додаток 1  
до Технічного регламенту  
кришталевого скла  
(пункт 5)  
Види кришталевого скла  
№ 
з/
п Вид кришталевого скла  Характеристики  Маркування  
Найменування  Пояснення  Оксиди 
металів 
(%) Густин
а Показник 
заломленн
я Твердіст
ь 
поверхні  Ідентифікаційни
й символ  Примітка  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Багатосвинцеви
й кришталь 30 
% Показник у 
відсотках 
відноситьс
я до вмісту 
оксиду 
свинцю  PbO ≥ 3
0 % ≥3,00 *  
 
 Кругла етикетка.  
Колір: золотий  
≥ 1 см 
2 Свинцевий 
кришталь 24 %  PbO ≥ 2
4 % ≥2,90 *  
 
3 Малосвинцевий 
кришталь   
 ZnO 
BaO 
PbO K 2O 
окремо 
або 
разом  
≥ 10 % ≥2,45 nD ≥ 1,520  - 
 Квадратн а 
етикетка.  
Колір: 
сріблястий  
Сторона:  ≥ 1 см 
4 Барієвий 
кришталь  BaO 
PbO K 2O 
окремо 
або 
разом  
≥ 10 % ≥2,40 - За 
методом 
Віккерса  
-550 
±20  Етикетка у 
формі 
рівносторонньог
о трикутника.  
Колір: 
сріблястий  
Сторона:  ≥ 1 см 
____________  
(*) nD  ≥ 1,545 як критерій для додаткового неруйнівного вимірювання показника заломлення продукції (на 
момент імпорту).  
 
 Додаток 2  
до Технічного регламенту  
кришталевого скла  
(пункт 9)  
Методи визначення хімічних і фізичних властивостей кришталевого 
скла  
I. Хімічні аналізи  
1. BaO і PbO  
1) Визначення комбінації BaO + PbO  
Зважується з точністю до 0,0001 г приблизно 0,5 г подрібненого в порошок скла і 
поміщається в платиновий посуд. Змочується водою і додається 10 мл 15 -відсоткового 
розчину сірчаної кислоти і 10 мл плавикової кислоти. Нагрі вається на піщаній бані до появи 
білих парів. Охолоджується і знову обробляється 10 мл плавикової кислоти. Нагрівається до 
повторної появи білих парів. Охолоджується і промиваються стінки посуду водою. 
Нагрівається до повторної появи білих парів. Охолоджу -ється, обережно додається 10 мл 
води, потім переливається в склянку місткістю 400 мл. Посуд кілька разів промивається 10 -
відсотковим розчином сірчаної кислоти і тим самим розчином доводиться до 100 мл. 
Кип’ятиться 2 -3 хвилини і залишається відстоюватися пр иблизно дванадцять годин.  
Промивається спочатку 10 -відсотковим розчином сірчаної кислоти, потім два -три рази 
етиловим спиртом і пропускається через фільтрувальний тигель 4 пористості. Сушиться 
протягом години в духовій шафі при 150 °C. Зважується BaSO 4 + PbSO 4. 
2) Визначення BaO  
Зважується з точністю до 0,0001 г приблизно 0,5 г подрібненого в порошок скла і 
поміщається у платиновий посуд. Змочується водою і додається 10 мл плавикової кислоти і 5 
мл хлорної кислоти. Нагрівається на піщаній бані до появи б ілих парів.  
Охолоджується і додається ще 10 мл плавикової кислоти. Нагрівається до повторної 
появи білих парів. Охолоджується і промиваються стінки посуду дистильованою водою. 
Знову нагрівається і випаровується майже до висихання. Починається процес знову,  
додається 50 мл 10 -відсоткового розчину соляної кислоти та обережно нагрівається, щоб 
полегшити розчинення. Перекладається в склянку місткістю 400 мл і розводиться водою до 
200 мл. Доводиться до кипіння і пропускається потік сірководню через гарячий розчи н. Коли 
осад сірководню осідає на дно склянки, зупиняється потік сірководню. Пропускається через 
тонкий фільтрувальний папір і промивається холодною водою, насиченою сірководнем.  
Фільтрати доводять до кипіння, а в разі необхідності зменшують їх об’єм випар юванням 
до 300 мл. У киплячу суміш додається 10 мл 10 -відсоткового розчину сірчаної кислоти. 
Знімається з вогню і залишається відстоюватися не менше ніж чотири години.  
Пропускається через тонкий фільтрувальний папір, промивається холодною водою. Осад 
прожа рюється до 1050 °C і зважується BaSO 4. 
2. Визначення ZnO  
Фільтрати від виділення BaSO 4 випарюються так, щоб зменшити їх об’єм до 200 мл. 
Нейтралізуються аміаком за допомогою метилового червоного і додається 20 мл N/10 
сірчаної кислоти. Доводиться рН до 2 ( рН-метр) додаючи N/10 сірчаної кислоти або N/10 каустичної соди, залежно від випадку. Холодний сульфід цинку осаджується пропускаючи 
потік сірководню. Осад відстоюється протягом чотирьох годин, потім збирається на тонкий 
фільтрувальний папір. Промивається холодною водою, насиченою сірководнем. Осад 
розчиняється на фільтрі, додаючи до нього 25 мл гарячого 10 -відсоткового розчину соляної 
кислоти. Промивається фільтр окропом до отримання об’єму близько 150 мл. 
Нейтралізується рідина аміаком за допомогою лакмус ового папірця, потім додається 1 -2 г 
твердого уротропіну для буферизації розчину приблизно до рН 5. Додається кілька крапель 
0,5-відсоткового свіжоприготованого водного розчину ксиленолового оранжевого та 
титрується розчином N/10 комплексу III до зміни кол ьору з рожевого на лимонно -жовтий.  
3. Визначення K 2O 
Визначення K 2O шляхом осадження та зважування тетрафенілборату калію.  
Процедура:  2 г подрібненого в порошок та просіяного скла розчиняється в платиновому 
посуді з додаванням 2 мл концентрованої HNO 3, 15 мл NClO 4, 25 мл HF, на водяній бані, 
потім на пісочній бані. Після виділення густих парів хлорної кислоти (до висихання) 
отримана суміш розчиняється в 20 мл гарячої води і 2 -3 мл концентрованої HCl. 
Переноситься в мірну колбу місткістю 200 мл і доводиться до об’єму колби дистильованою 
водою.  
Реагенти: 6 -відсотковий розчин тетрафенілборату натрію: 1,5 г реагенту розчиняється у 
250 мл дистильованої води. Легке помутніння усувається додаванням 1 г гідратованого 
оксиду алюмінію. Збовтується протягом п’яти хвили н і фільтрується, потім перші 20 мл 
знову профільтрувати.  
Розчин для промивання осаду: готується невелика кількість калійної солі шляхом 
осадження в розчині приблизно 0,1 г KCl до 50 мл N/10 HCl, у який при перемішуванні 
вливається розчин тетрафенілборату,  до припинення випадання осаду. Відфільтровується 
через агломерат. Промивається дистильованою водою. Висушується в ексикаторі за 
кімнатної температури. Потім додається 20 -30 мг цієї солі у 250 мл дистильованої води. Час 
від часу помішується. Через тридцять  хвилин додається 0,5 -1,0 г гідратованого оксиду 
алюмінію, перемішується кілька хвилин і потім фільтрується.  
Процедура:  береться аликвота кислотного перевареного розчину, що відповідає 
приблизно 10 мл K 2O. Розводиться приблизно до 100 мл і повільно додаєть ся розчин 
реагенту, приблизно 10 мл на передбачувані 5 мг K 2O, обережно перемішується. 
Відстоюється максимум п’ятнадцять хвилин, потім відфільтровується через тарований 
спечений фільтрувальний тигель пористості 3 або 4. Осад промивається промивним 
розчином . Сушиться протягом тридцяти хвилин при 120 °C. Коефіцієнт перетворення 
становить 0,13143 для K 2O. 
4. Допустимі відхилення  
Для кожного визначення допустиме відхилення становить ± 0,1 за абсолютним 
значенням. Якщо результати аналізу дають значення в межах д опустимих відхилень нижче, 
ніж встановлені межі (30, 24 або 10 %), розраховується середнє значення принаймні з трьох 
аналізів. Якщо це середнє значення вище або дорівнює 29,95, 23,95 або 9,95 відповідно, скло 
повинно бути віднесено до виду, що відповідає 3 0, 24 і 10 % відповідно.  
II. Визначення фізичних властивостей  
1. Густина  
Густина вимірюється за методом гідростатичного зважування з точністю ± 0,01. Зразок 
масою не менше ніж 20 г зважується на повітрі та занурюється в дистильовану воду при 20 
°C. 
2. Показник заломлення  Показник заломлення вимірюється на рефрактометрі з точністю до ± 0,001.  
3. Мікротвердість  
Твердість вимірюється за методом Віккерса відповідно до національного стандарту, що є 
ідентичним міжнародному стандарту ASTM E 92 -65 (перегляд 1965) з використанням 
навантаження 50 г із середнім значенням 15 вимірювань.